48 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



entonnoir; on peut, en réglant la distance de l'iode à la lame, donner aux anneaux 

 l'épanouissement qu'on désire, en même temps qu'on évite la macule que le contact 

 de l'iode laisse toujours dans la tache centrale. 



» Ce procédé donne rapidement le produit nz de l'épaisseur de l'iodure formé par 

 l'indice moyen n de cet iodure; mais comme on ne connaît ni n, ni la densité de 

 l'iodure, on a dû, pour en déduire l'épaisseur e de la lame de cuivre, procéder comme 

 suit : 



» Une lamelle de verre mince de 3o""" x 4o""" était pesée avant et après métalli- 

 sation, ce qui donnait, à jL de milligramme, le poids p du cuivre déposé (poids 



compris entre i'"î',2 et 2™s). On en déduit l'épaisseur moyenne e z=z ■- 



^ ^ " 3o X 4o X 8,9 



Puis, cinq groupes d'anneaux formés sur la lame de cuivre permettent d'évaluer son 

 épaisseur optique moyenne nz; enfin l'ioduration totale de la lame montre si la pel- 

 licule est assez régulière pour que ce procédé n'entraîne pas d'erreurs notables, 

 j) La moyenne de quatre déterminations bien concordantes a donné 



12,7 



)) 2.^ Épaisseur limite pour l'attaque du cuivre par Viode. — En appli- 

 quant le procédé décrit ci-dessus à des pellicides de plus en plus minces, 

 on constate qu'il ne donne plus rien pour les dépôts (l'é|)aisseur inférieure 

 à 40^^* environ ; toutes les tentatives pour iodurer ces couches très minces 

 ont échoué, et cependant leur méthode de formation, leur spectre d'ab- 

 sorption, leur oxvdabililé prouvent qu'elles sont bien constituées par du 

 cuivre métallique. 



» D'autre part, un nouveau fait vient confirmer cette inaltérabilité des 

 pellicules très minces de cuivre ; Lorsque, après avoir produit sur une 

 pellicule d'épaisseur supérieure à ^o^^ une série d'anneaux colorés par 

 ioduratioii, on procède ensuite à l'ioduration complète du métal, on devrait 

 s'attendre à voir disparaître toute trace des anneaux précédents; or, il n'en 

 est rien ; quel que soit le procédé employé, il reste toujours, autour de la 

 tache centrale d' iodure, une zone complètement ou partiellement inaltérée. 



» Cet effet s'interprète aisément en admettant que la couche de cuivre 

 très mince, laissée autour de la tache centrale d'iodure par la première 

 ioduration, est inférieure à l'épaisseur pour laquelle la vapeur d'iode peut 

 agir sur elle. Tout le reste de la lame est donc attaqué dans l'ioduration 

 totale, sauf la zone très étroite qui borde la tache centrale. 



» Cette explication est justifiée par les remarques suivantes : 



» 1° L'hyposulfite de soude en solution très étendue, qui dissout l'iodure formé, 

 laisse persister la trace de la première ioduration ; cette trace paraît être constituée 

 par du cuivre inaltéré. 



